( 1226 ) 



l'air et sont parfois recouvertes d'une belle couche d'oxyde bleu de 

 tungstène. 



» Ce métal nous a présenté la curieuse propriété de pouvoir fixer une 

 grande quantité de carbone. Si l'on fait cette préparation du tungstène 

 en présence d'un excès de charbon, non plus avec un courant de 4oo am- 

 pères, mais avec un courant de looo ampères et 70 volts, c'est-à-dire 

 en présence d'un arc beaucoup plus puissant, on obtient une fonte 

 beaucoup plus riche en carbone, qui nous a donné à l'analyse les chiffres 

 suivants : 



1. 2. 3. 4. 



Carbone '7)27 i/iS' •8>27 18,81 



» Molybdène. — Le molybdène pur a été regardé jusqu'ici comme infu- 

 sible. Nous rappellerons qu'Henri Debray a pu fondre avec difficulté, au 

 chalumeau oxhydrique, un carbure de molybdène renfermant de l^ à 5 

 pour 100 de carbone. Au four électrique, cette opération ne demande que 

 quelques instants. 



» On part du molybdate d'ammoniaque pur qui, par calcination, four- 

 nit un oxyde sous forme de poudre grise. On le mélange de charbon de 

 sucre et on le chauffe sept à huit minutes avec un courant de 35o ampères 

 et 70 volts. On obtient ainsi un culot de fonte se détachant facilement du 

 creuset. Ce carbure de molybdène est très dur, il raye le verre et l'acier; 

 sa cassure est brillante et il se conserve sans altération à l'air humide. Sa 

 densité est de 8,6. 



Sa composition est variable aussi selon la quantité de charbon que l'on 

 emploie. L'analyse nous a fourni les résultats suivants : 



1. :.\ 3. 



Carbone 9,77 9,88 9,90 



1) Vanadium. — Les importantes recherches de Iloscoe ont démontré 

 combien la préparation de ce corps simple était difficile. Ce savant a 

 établi en effet que, par réduction de l'acide vanadique par le charbon, on 

 n'avait jamais obtenu qu'un siliciure à peine fusible à la température d'un 

 bon fourneau à vent. Enfin, Roscoc a pu surmonter les nombreuses dif- 

 ficultés que présentait cette préparation, et, en réduisant le bichlorure 

 de vanadium par l'hydrogène pur et sec, il a obtenu le vanadium métal- 

 lique. Roscoë fait remarquer toutefois que le métal en poudre, ainsi obtenu , 

 contenait encore une très faible portion d'oxygène et i,3 pour 100 d'hy- 

 drogène. 



